330 
Z. Weyberg, Ueber das Alumosilikat K a Al, Si0 6 . 
leicht in verdünnten Säuren, wobei sie eine farblose und durch- 
sichtige Lösung und einen schönen seidenglänzenden , unlöslichen 
Rückstand von Cr 2 0 3 geben. 
Ihre prozentuale Zusammensetzung zeigt folgende Analyse: 
1 . 
2. 
3. 
4. 
SiO... • 
. 24.26 
4016 
1,06 
23,51 
ai 2 o 8 . 
. 38,46 
3963 
3722 ) 
1,00 
39,78 
K 2 0. . 
CaO. . 
. 35,10 
. 1,97 
250 I 3972 
1,05 
36.71 
100,00 
MgO . . Spur 
99,79 
1. gefunden, 2. Molekularzahlen, 3. Molekularverhältnisse, 
4. berechnet nach der Formel K 2 Al 2 Si0 6 . 
Kalk und Magnesia kommen von den Verunreinigungen des 
Kaliumchromats, welches das hiesige Laboratorium besaß. 
Das auf dem beschriebenen Wege erhaltene Alumosilikat 
K 2 Al 2 Si 0 6 unterscheidet sich von Gorgeu’s Produkten dadurch, 
daß es vollständig frisch ist und weder Wasser noch Kohlendioxyd 
anzieht. Einige 4 Jahre alte Proben , die der freien Luft aus- 
gesetzt waren, zeigten nach dem Glühen keinen Verlust. 
Zweifellos wäre die Abwesenheit von Einschlüssen von Cr 2 0 3 
oder irgendwelchen anderen Körpern recht erwünscht, bis jetzt 
kennt man aber keine Methode, einschlußfreie Kristalle K 2 Al, Si 0 6 
mit den oben besprochenen Eigenschaften herzustellen. Das kristal- 
linische Chromoxyd ist auch in Säuren vollständig unzersetzbar, 
und nach den Untersuchungen Thugütt’s über Korund wirken 
irgendwelche Lösungen kaum darauf ein. Ich glaubte daher, daß 
der in dieser Form erhaltene Körper zu Versuchen auf nassem 
Wege geeignet sein würde. 
Salze der Säure H 2 Al 2 Si O c mit anderen Basen konnte ich bis 
jetzt nicht erhalten. 
Warschau. Universität. 
Mineralogisches Laboratorium. 
